水分含量对瓦楞原纸也是重要的性能指标。所谓含水率是指原纸或纸板中水分的含量,用百分比表示。纸箱原纸的含水率标准因纸质等级不同而有所差异(具本见前面相关标准要求)含水率对纸箱箱体强度,有着很大的影响作用,所以,这也是含水率成为纸箱的3个重缺陷检验项目之一的主要原因。测定原纸或纸箱的含水率,比较准确的检测方法是采用烘干法,即从不同部位分别取样若干块,用天平称取约50g的试样,并将其撕成碎片后放入烘箱内,烘干至恒重,即可求出其含水率。瓦楞纸具有一定的耐压、抗张,抗戳穿和耐折性能,若水分含量过高的话,纸质就显得柔软,挺度差,压楞和粘合质量也差。如果,水分明显低于下限标准值时,纸质就过脆,压楞时就容易出现破裂现象,且耐折度也差。如果瓦楞纸和箱板纸的水分含量悬殊过大时,单面机加工出来的瓦楞纸板,就容易出现卷曲,下裱合工序时,就容易出现起泡和脱胶现象,使纸箱的强度明显下降在瓦楞纸板生产中希望得到最佳强度值的水分含量一般为6%~8%。
水分测定的传统方法是105℃下烘干称重法,使用烘箱和天平,这种方法是标准方法,但现在市场上也可见到很多企业在使用快速水分仪,这种方法属于非标快速方法。
含水率=(试样原来的重量-试样烘干的重量)÷试样原来的重量
试验仪器:①适合标准要求的烘箱及高精度天平
②HKFD-G1便携式水分测定仪,销售(手机134-3143-3743;QQ1033008494,童小姐)。
③卤素水分仪
5.1.5抗张强度、裂断长、伸长率测试(《GB/T12914-1991—纸和纸板抗张强度的测定法(恒速拉伸法)》
抗张强度:纸或纸板每单位断面面积所能承受的最大拉力,它的单位是kN/m裂断长:重量相当于抗张强度的纸条本身的长度,或者是由于纸或纸板本身重量而裂断时的长度。凡是抗张强度愈大的纸和纸板,其裂断长也愈大,单位以m表示。伸长率:表示纸或纸板受到外界拉伸直到拉断时长度的增长值与试样原来长度之比,以百分率表示。
抗张强度是指纸或纸板所承受的张力。通常以绝对抗张力表示:即一定宽度的试样的抗张力(牛顿);或以裂断长 表示:即一定宽度的纸条在本身重力作用下将纸拉断时所 需的纸张长度(米);或与横向切面的抗张力表示;即以试 样单位横截面的抗张力(牛顿/米2)表示。 抗张强度是物理特性中的重要参数之一。又是一种基本 检验。抗张强度是比较复杂的,它是耐破度、抗撕力和耐 折度等的一个组成部分,裂断长系抗张强度、厚度和定量的函数。构成纸的抗张力有四个主要因素:纤维结合强度;纤维平均长度;纤维内部组织方向交错系数:纤维原来的强度。纤维结合力的大小和性质是影响有效抗张强度的最重要的条件。 抗张强度指标对新闻组和供轮转印刷机印刷用纸等是很重要的,因为较高的抗张强度有助于承受印刷机的牵引力。抗张强度也是纸袋纸和包装纸的重要性能。沥青浸渍纸需要有高的抗张强度,以承受浸渍后的纸张在漂浮干燥中所 承受的压力。其它纸绳纸和电缆纸的抗张强度也特别重要。
瓦楞原纸的抗张强度是一项重要的性能指标,它反映材料抵抗外力的能力。此项指标一般以绝对抗张力(N或kN)、抗张强度(kN/m)、裂断长(m或km)等形式表示。伸长率是指试样达到极限张力时的相对伸长率(%)。一般测定抗张强度的试验仪器均设有兼测伸长率的机器构造。
抗张强度S=R÷N 式中:S——抗张强度(KN),R——平均抗张力, N——试验张条的宽度(M),
裂断长 LB=S÷g÷9.8×103式中:LB——裂断长(km),g——定量(g/m2),;
伸长率(L—L0)/ L0×100%式中:L0——试样测试前的长度(MM),,L——试样断裂时的长度,MM
仪器为:HK-202微电脑抗张强度试验机,销售(手机134-3143-3743;QQ1033008494,童小姐)。
主要技术参数:
试样尺寸:宽15mm长≥250mm
试样夹距:180mm
测量范围:0-30N/0-100N/0-300N/0-500N多选
试样速度:1.0-400mm/min(可调)
夹头间距:20-350mm(可调)
伸长率最小分辩率:≤ 0.1mm
耐折度是指标准宽度的试样,在一定条件下进行往复折叠至断裂所需的双折叠次数的对数(以10为底)。耐折度是纸耐折叠疲劳强度指标,耐折度是纸张的基本机械性质之一,用来表示纸张抵抗往复折叠的能力。纸张的耐折度是测量纸张受一定力的拉伸后,再经来回折叠而使其断裂所需的折叠次数,以次数表示,单位是双折次,按纵向裁样测试的为纵向耐折度,按横向裁样测试的结果为横向耐折度。一般纵向耐折度比横向耐折度高,这是由于纤维的排列及纵向纤维的结合力大的缘故。
..影响纸张耐折度的因素有哪些?纸张的耐折度取决于用来抄纸的纤维的长度、强度、柔韧性和纤维之间的结合力,长而强韧且结合牢固的纤维抄成的纸,其耐折度较高;如果在针叶木化学浆中配加阔叶木浆或草类浆,则耐折度明显下降。另外,纸张的定量、厚度、紧度和水分含量等对耐折度的影响也很大。同种浆抄制的同种纸,在一定范围内,当厚度和定量增加时,耐折度将明显下降;在纤维材料中加入矿物填料可提高紧度,但会大大降低纸的耐折度;纸张含水量增加时,强度大的纸其耐折度会增加,而强度小的纸则会降低。
常用的耐折度仪有两种,一种为卧式的,称作肖伯尔(Schopper)式,在工作时将试样往复折叠近180度;另一种为直立式的,称作M1T式,在工作时试样往复折盈角度为135度。
检测仪器为:HK-205型纸张纸板耐折度仪,销售(手机134-3143-3743;QQ1033008494,童小姐)。
测量范围:≤1cm
折叠角度:135±2°
折叠速度:170±10次/min
张力调节范围:4.9-14.7N
耐破度是指纸或纸板在单位面积上所能承受的均匀增加的最大压力,以kPa表示。
耐破度测定简单,广泛用于生产中的测定。它是纸板、包装纸及纸袋纸的一项重要性能指标。耐破度与纤维长度和纤维结合力有关,纤维长度和结合力高的纸张其耐破度亦高。浆料的机械处理方式及打浆程度直接影响浆料纤维的平均长度及纤维的结合力,提高打浆度,则耐破度增加,但打浆度过高,反使耐破度下降。耐破度是纸张许多强度性能的综合反映,它与抗张强度、伸长率、撕裂强度都互有影响。
(1)耐破度,试样破裂时,液晶屏显示的数值是耐破度,
(2)耐破指数,由耐破度除以定量而求得,以kPa·m2/g表示。以所有测定值的算术平均值表示结果,并报出最大值和最小值.计算结果取两位有效数字。
检测仪器为:HK-201全自动耐破强度仪,销售(手机134-3143-3743;QQ1033008494,童小姐)。
推荐仪器为:纸张HK-201B自动纸张耐破仪(50~1400)kPa
(GB1539-1989《纸板耐破度的测定法》)
纸板HK-201A全自动纸板耐破仪(250~6000)kPa
(GB6545-1998《瓦楞纸板耐破强度的测试定》)
可勃吸收性测试为包装材料及制品对施胶后纸板抗吸水性能的检测。纸与纸板表面吸水量(Cobb)值指在单位面积的纸和纸板在一定压力、温度下,在规定时间内表面所吸收的水量,以g/㎡计。具体公式如下:C=(G2-G1)×100。式中:C-可勃吸水值;G2-吸水后称出之试样质量;G1-吸水前称出之试样质量。
检测仪器:HK-213吸水度测试仪和HK-213吸水性取样器,销售(手机134-3143-3743;QQ1033008494,童小姐)。
主要技术参数:
金属圆筒内截面积为100±0.2㎝2(相应内径为112.8±0.2mm),
圆筒高为50mm,圆筒环面与试样接触部分应光滑。
吸水纸定量为200~250g/㎡,其吸收速度为75mm/10min。
当吸水纸单层定量小于200~250 g/㎡时,可以用多层叠加以满足要求。
光滑金属平辊:辊的宽度200±0.5mm,质量应为10±0.5kg
5.1.9、瓦楞芯纸和箱纸板其它相关测试
平滑度:它是指纸张表面凹凸的程度,单位用秒表示。其检测原理是:在一定真空度和压力下,一定容积的空气通过玻璃板面与试样表面之间的间隙所用的时间。当纸面越平滑,空气通过的速度越慢,反之,空气通过速度越快。印刷要求纸张具有适度的平滑度,平滑度高,细小网点将真实再现,但印刷满版应注意防止背面粘脏。若纸张的平滑度低,所需的印刷压力大,油墨耗用量也大。
仪器HK-PDH平滑度仪,销售(手机134-3143-3743;QQ1033008494,童小姐)。
撕裂度:它是指撕裂预先切口的试样至一定长度时所需的力,以毫牛(顿)表示。纸的断裂度就是纸与纸板抗撕裂的能力。与纸的耐折度有一定的关系。撕裂度也取决于纤维长度及其内部组织方向和纤维本身的强度。
仪器HK-224撕裂度仪,销售(手机134-3143-3743;QQ1033008494,童小姐)。
尘埃度:它是指纸面上的杂质斑点,颜色与纸色存在着明显的差别。尘埃度是衡量纸面杂质的指标,以每平方米面积的纸面上存在具有一定范围内的尘埃面积的个数表示。纸质尘埃度高,印品墨色、网点再现效果差,脏点多影响产品的美观。
仪器HK-625尘埃度仪,销售(手机134-3143-3743;QQ1033008494,童小姐)。
吸墨性:它是表示纸张吸收油墨的能力。平滑度、施胶度好的纸,吸墨性就弱,墨层干燥慢,并容易粘脏印品。反之,吸墨性强,印品易干燥。
仪器HK-227油墨吸收性测试仪,销售(手机134-3143-3743;QQ1033008494,童小姐)。
透气度:一般情况来说,纸质越薄、紧度越低的,其透气性就越大。透气度的单位是ml/min(毫升/分)或s/100ml(秒/100毫升),即指1分钟内通过纸面的空气量或者透过100ml空气所需的时间。透气度大的纸,印刷过程中容易出现吸双纸。
仪器HK-228透气度仪,销售(手机134-3143-3743;QQ1033008494,童小姐)。
白度:它是指纸张的光亮程度,纸张若反射过来的全部光线,肉眼上能看见的即为白色。测定纸张的白度,通常把氧化镁的白度规定为100%作为标准,拿纸样受蓝光照射,反射率小的白度就差。也可采用光电白度计仪器测量白度。白度的单位是11%。白度高的纸,印刷墨色显得深,并且容易产生透印现象。 仪器HK-BB白度仪,销售(手机134-3143-3743;QQ1033008494,童小姐)。
5.2、瓦楞纸板测试
纸板的厚度也是纸箱外观重缺陷检验项目之一。纸板的厚度指标如何,直接影响到纸板的边压强度、戳穿强度和抗压强度等性能,而影响纸板厚度指标的原因有多种情况,如瓦楞辊齿尖(顶)部位磨损变低、导纸片没有调整好、单面机的速度过快、外界压力过高以及瓦楞辊温度偏低等。若瓦楞纸板厚度偏薄的话,它的边压强度、戳穿强度和抗压强度等性能,也将相应下降。瓦楞纸板的楞型不同,厚度也有所差异。仪器:HK-210厚度仪,销售(手机134-3143-3743;QQ1033008494,童小姐)。
瓦楞纸板厚度是指在一定压力下瓦楞纸板上下面间的垂直距离,实验室通常采用瓦楞纸板厚度计检测纸板的厚度,测量时,选择纸板上无损坏、无压痕、无塌瓦的若干部位(距边缘不小于50mm)作为检测点,分别置于测量头与量砧之间进行测量,并分别读取百分表的测量数值。取样数量一般为10个,最后,求其平均值,即为检验结果。纸板的厚度大,纸箱的垂直抗压和平面抗压性能相应也就高。所以,瓦楞纸板的厚度指标,是生产过程中不可忽视的检测项目。
瓦楞纸板厚度测试与纸张测试方法在相关测试参数不同,纸板厚度测试应该使用0mm~18mm的量程,底盘和活动平面的接触面积都是(10±0.2)cm2,测量平面间的不平行度应在圆形底盘直径的1/1000之内。柱状活动平面施加的压力为(20±0.5)KPa。
瓦楞纸板边压强度是影响纸箱抗压强度的重要因素之一,它是瓦楞纸板生产过程中主要的质量控制项目,通过边压强度可以预测纸箱抗压强度,所以此项指标倍受重视。边压强度以N/m表示。
瓦楞纸板边压强度试验对试样切片的要求很严格,一般应使用专用边压取样器切取试样;在试验开始阶段还应借助于专用试样导块辅助试样垂直立于试验平台上。
结果表示
垂直边缘抗压强度按式(1)进行计算,以N/M表示:
R=F×103/L
式中:R—垂直边缘抗压强度,N/m
F—最大压力,N;
L—试样长边的尺寸,mm。
检测仪器为:HK-203微电脑压缩强度测试仪,HK-203B纸板边压粘合取样器(配边压导块),销售(手机134-3143-3743;QQ1033008494,童小姐)。
粘合强度是表征瓦楞纸板面纸和芯纸之间粘合牢固程度的特性指标。面纸和芯纸之间若粘合不牢固或存在粘合缺陷,则将影响瓦楞纸板的强度性能,用这种有缺陷的瓦楞纸板制造的纸箱必将存在质量缺陷,因此粘合强度亦是一项重要性能指标。
粘合强度试验需要一套专用辅助器具,此辅助器具称为剥离架,纸箱企业可借助于剥离架在压缩试验仪上将面纸和芯纸剥离,测定出剥离时的最大剥离力,以N/m表示。
注:原测试标准(GB/T6548瓦楞纸板粘合强度的测定法)已经删除,新标准中相关测试标准有比较大的变动。具体请按GB/T6544-2008《瓦楞纸板》附录B瓦楞纸板粘合强度的测定
检测仪器为:HK-203微电脑压缩强度测试仪和
HK-203C瓦楞纸板剥离强度试验架
瓦楞纸板的戳穿强度是指以特定形状的角锥穿过纸板所需的功,此功包括开始穿刺、纸板撕裂并弯折成孔所需的功的总和,以J表示。
纸板戳穿强度是指用规定形状的戳穿头穿过试样所消耗的功,以J表示。纸板在制成纸箱或其它容器后,在使用或运搬过程中难免要遭到冲撞作用,为抵抗这种作用,使之免受破坏,要求纸板应具有足够的抗冲击强度。对纸扳抗冲击性能的测定,戳穿强度可以反映瓦楞纸板承受锐利物冲撞时的抵抗能力,它是一项重要的动强度性能指标。戳穿试验时,角锥戳穿头穿透试样的过程由三个连续动作组成,即刺穿、撕裂和弯折。戳穿纸板的整个过程实际上是对纸板及其组成原料质量性能的综合性检验。试验验证表明,瓦楞纸板面积的纵横两个方面的撕裂度及瓦楞原纸的实验室平压强度(CMT)对戳穿强度有重要影响。注:在GB/T6543-2008国标中无此项测试要求,SN/T0262-1993《出口商品运输包装瓦楞纸箱检测规程》标准有此项测定要求。
仪器为:HK-204型纸板戳穿强度测定仪,销售(手机134-3143-3743;QQ1033008494,童小姐)。
主要参数:
测试档位
测量范围
示值误差
A档
(1~6)J
±0.05J
B档
(1~12)J
±0.10J
C档
(1~24)J
±0.20J
D档
(1~48)J
±0.50J
5.3瓦楞纸箱测试